l66o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



M Nous avons pensé à appliquer celte méthode nouvelle, à l'étude 

 de la distillation de deux métaux dont les points d'ébullition étaient 

 assez différents. Pour simplifier les premières expériences, nous avons 

 choisi des métaux qui ne fournissent pas de carbures, à la température 

 du four électrique, tels que le cuivre, le zinc, le cadmium, le plomb et 

 l'étain. 



)) Au début de nos recherches, nous avons commencé par chauffer gra- 

 duellement, pendant des temps différents, des poids déterminés de l'alliage 

 dans des nacelles placées dans un tube de charbon. Nous avons utilisé le 

 four à tube décrit par l'un de nous ('). Plus tard, nous avons simplement 

 chauffé l'alliage dans un creuset ordinaire, et nous avons prélevé, après 

 des temps mesurés, des échantillons qui ont été soumis à l'analyse. Enfin, 

 pour nous rendre compte de la variation de la composition d'après la quan- 

 tité de matière distillée, nous avons chauffé des poids déterminés d'alliages 

 connus dans un creuset échancré, muni de son couvercle et nous avons 

 pesé et analysé le résidu. 



» Comme ces expériences ne portent que sur des poids de métaux peu 

 élevés, nous avons toujours opéré avec un courant peu intense de 450"""^ 

 à Soo^^P sous iio™"^. 



» 1° Cuivre et zinc. — Nous avons chauffé [\0^ d'un alliage qui contenait 

 60 pour 100 de cuivre dans quatre nacelles chauffées avec un courant de 

 ^^Qamp sous iio™"*. Pour obtenir un régime comparable, le temps était 

 mesuré à partir du moment où le métal entrait en fusion. La première 

 nacelle a été chauffée i minute, la deuxième 2 minutes et demie, la troi- 

 sième 5 minutes, et la quatrième 8 minutes. Toutes les nacelles ne renfer- 

 maient plus après l'expérience que du cuivre exempt de zinc. 



» 2° Cuivre et cadmium. — 76^ de cuivre et 26^ de cadmium ont été 

 chauffés au creuset avec un courant de 4fo'""i' sous iïo™'^. Nous avons 

 prélevé un échantillon de 8^, après i minutes, et un échantillon de 45^, 

 après 6 minutes. Ces deux échantillons ne renfermaient plus qu'une trace 

 de cadmium. La séparation est à peu près complète. 



» 3" Cuivre et plomb . — a. So^ de cuivre et 20^ de plomb ont été chauffés 

 dans un creuset avec un courant de 5oo^™p sous 1 10^°"*. Nous avons recueilli 

 un échantillon de 20*^ après 2 minutes; il ne renfermait que 14,7 pour 100 

 de plomb. Un échantillon de So^, pris après 5 minutes, ne contenait plus 



(') H. MoissAN, Sur an nouveau modèle de four éleclrujue à réverbère et à élec- 

 trodes mobiles {Comptes rendus, t. CXVII, 1898, p. 679). 



